620 L. Vanino:  Bologneser Leuchtsteine. 
so erhält man eine smaragdgrün: leuchtende Masse von EISRARE 
Schönheit. 
Als Handelsartikel spielten bis jetzt nur die violett leuchtenden 
Luminophore eine gewisse Rolle, da die übrigen zu rasch auslöschen. 
Früher benutzte man zur Darstellung derselben vorzugsweise die 
zurzeit von Canton empfohlenen Austernschalen, daher der 
Name Canton’scher Phosphor. Jetzt geht man von Calcium- 
oxyd aus und mischt mit Schwefel, Flußmitteln und Spuren von 
Wismut- und Thalliumsalzen. Folgende Vorschrift gibt einen ‚guten 
Leuchtstein: 
Caleiumoxyd 40 g 
Schwefel 68 
Lithiumkarbonat 28 
Stärke : 2:8 
Kaliumsulfat . lg 
Natriumsulfat . lg 
Wismutnitrat F 2 ccm 
(0,5: 100 Alkohol) 
Thalliumnitrat .. ho engeasv Bıtem 
(0,5: 100 Allkohoh) 
Alle diese Mischungen müssen einer Temperatur von etwa 
1200° 3/, Stunden lang ausgesetzt werden. Im Laufe der Zeit hat 
‘sich nun gezeigt, daß insbesondere Mischungen von Calcium und 
Strontiumverbindungen!), gemischt mit Schwefel, Lithiumkarbonat 
und geringer Menge von Rubidium oder Thalliumsalzen blau- 
leuchtende Steine liefern, die sich durch außerordentlich langsames * 
Abklingen auszeichnen. Eine solche Komposition enthält z. B. 
Caleiumoxyd bezw. Caleiumhydroxyd und Strontiumkarbonat als 
Grundsubstanz. 
Vorschrift. 
Calciumhydroxyd 10 g 
Strontiumkarbonat 10 g 
Schwefel 3.8 
Kaliumsulfat 0,5 8 
Natriumsulfat . 0,5 8 
Lithiumkarbonat lg 
Stärke lg 
Wismutnitrat l ccm 
(0,5: 100) 
RUDIHUMRIETALN -u70 ferne verer m mee oe CR 
(0,5: 100) 
!) Journ. f. prakt. Chem. Neue Folge, Bd. 82,8. 193 (1910), Leipzig. 
